174 
0. Weigel. 
bezeichnet, da doch bereits Scheumanx auf deren Größe hiiiwies, 
die auch aus der BEUTELi/scheii Tabelle 4 auf p. 72!) ohne weiteres 
hervorgeht. Um die liier vorliegenden Verhältnisse klarzulegen, 
habe ich für alle von Stuklossa ^ bearbeiteten Zeolithe, die seinen 
Ergebnissen nach zahlreiche Hydrate bilden, die wahren Molwerte 
des Wassergehaltes neu berechnet, da die gleichen Berechuungs- 
fehler wie beim Heulandit auch bei allen übrigen Zeolitlien von 
Stoklossa begangen wurden. Die Abweichung D, welche die ur- 
sprünglichen von Stoklossa angegebenen Molwerte des Wasser- 
gehaltes infolge der von ihm angewandten falsclien Berechnungs- 
weise von den wirklichen, richtig berechneten Werten zeigen, ist 
durch die Bermel gegeben: 
^ nip . p . d 
a„GOO— M)’ 
worin a^ der Ausgangswassergelialt des Zeoliths in Gewichtsprozenten, 
iiIq die gleiche Große in Molen, p der beliebige von Stoklossa 
angegebene — also falsch berechnete — Wassergehalt des partiell 
entwässerten Zeoliths in Gewichtsprozenten und d = ag — p die 
bei dieser Entwässerung erfolgte Gewichtsabnahme der Ausgangs- 
substanz in Gewiclitsprozenten derselben, wie sie durch einfaclie 
Subtraktion des von Stoklossa angegebenen Wassergehaltes p von 
dem der Ausgangssubstanz a,, erhalten wird, angibt. Die Kurve, 
welche D als Funktion von p darstellt, besitzt ein Maximum bei 
dem Werte 
p - 10 V'lOO — a,, — (lOÜ — aj. 
Die maximale Abweichung Dmax beträgt: 
j^lOO — — lOVTuÖ-^^; 
das Maximum liegt demnach für ag-Werte, wie sie die in Frage 
kommenden Zeolithe aufweisen, nahe bei p = um so mehr 
nach der Seite kleinerer p -Werte verschoben, je größer Uq ist. 
Die Abweichung D der STOKLossA’schen fatschen Werte von den 
richtig berechneten — letztere sind stets kleiner als die ersteren — 
muß also für mittlere Temperaturen, entsprechend mittleren Wasser- 
gehalten am größten, für p = a^, gleicli 0 sein. Bei gegenüber a^ 
kleinen Werten von p nimmt D mit abnehmenden p proportional 
ab, um bei p = 0 ebenfalls Ü zu werden. 
In den folgenden 4 Tabellen sind in den Spalten von links 
nach rechts folgende aus den Angaben der STOKi.ossA’schen Arbeit 
entnommene oder berechnete AVerte enthalten : 
1. Der Temperaturbereich, innerhalb dessen die betreffenden 
„Hj’drate“ beständig sein sollen. 
‘ G. Stoklossa. N. .lahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. 42. 1917. 1. 
